Volume 08 Nomor 02 (2022) Halaman Artikel (135-143)

## JURNAL TEKNIK SIPIL : RANCANG BANGUN
Website: http://ejournal.um-sorong.ac.id/index.php/rancangbangun
Pengaruh Penambahan Semen Dan Matos Terhadap Nilai CBR Laboratorium Dalam Stabilisasi Tanah Lunak Gambut Kabupaten Barito Kuala
Akhmad Gazali 1 , Robiatul Adawiyah 2 , Rina Rupida 3
(1,2,3,4) Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

## Banjarmasin

## Abstrak
Stabilisasi tanah adalah upaya yang dilakukan untuk memperbaiki sifat-sifat asal tanah. Salah satu cara stabilisasi tanah yaitu  dengan  penambahan  zat  aditif  berupa  semen  dan  matos.  Tujuan  dari  penelitian  ini  untuk  membandingkan  nilai CBR  Tanah  Lunak  Gambut  Kabupaten  Barito  Kuala  sebelum  dan  sesudah  distabilisasi  dengan  semen  dan  matos. Pengujian  terdiri  atas  pengujian  sifat  fisik  dan  sifat  mekanis  tanah.  Pengujian  sifat  fisik:  berat  jenis,  batas-batas atterberg , hidrometer dan analisa saringan. Pengujian mekanis: pemadatan dan CBR Laboratorium. Proporsi campuran semen  yang  digunakan  adalah  5%,  10%  dan  15%,  sedangkan  proporsi  campuran  matos  adalah  masing-masing  1% setiap  variasi  dengan  waktu  pemeraman  0  hari,  7  hari,  14  hari,  21  hari  dan  28  hari.  Dari  hasil  penelitian  CBR Laboratorium sebesar 4,200% pada titik lokasi  1 dan 3,800% pada titik lokasi  2. Nilai CBR maksimum  diproleh pada penambahan semen 15% dan matos 1% dengan masa pemeraman 28 hari yaitu dari 4,200% menjadi 43,500% pada titik lokasi 1 dan 3,800% menjadi 41,500% pada titik lokasi 2.
Keywords : Tanah, Semen, Matos, Stabilisasi, CBR Laboratorium

## 1. Pendahuluan
Pembangunan transportasi di Kalimantan Selatan pada  saat  ini  lebih  ditekankan  pada  bidang pembangunan  transportasi  darat.  Hal  penting  yang terkait  dengan  jalan  adalah  pondasi  bawah  jalan yang sebagian besar umumnya di daerah Kalimantan Selatan  memiliki  daya  dukung  yang  lemah  karena berada di dataran rendah, rawa bergambut dan rawa pasang  surut,  tanahnya  terdiri  dari  tanah  organik, tanah lanau berlempung dan tanah lempung berlanau dan  berpasir  yang  apabila  basah  sangat  lembek  dan pada  saat  kering  terurai  menjadi  butiran  kecil  dan debu.  Dari  hasil  penelitian  Akhmad  Gazali  dan Robiatul  Adawiyah  (2018)  tanah  lunak  gambut  di Kalimantan  Selatan  di  Kabupaten  Barito  Kuala mendapat  nilai  CBR  sebesar  4,063%,  pada penelitian  tersebut  dilakukan  penambahan  bahan stabilisasi  menggunakan  semen  Portland  dan mendapatkan  niai  CBR  naik  menjadi  18,039%. Sesuai  dengan  saran  dari  penelitian  tersebut sebaiknya  dilakukan  penelitian  lebih  lanjut  dengan menambah  zat  aditif  yang  lebih  baik  dan  cocok untuk  digunakan  dalam  campuran  tanah  lunak gambut  Kalimantan  Selatan,  maka  pada  penelitian ini saya akan menambah bahan stabilisasi menggunakan  semen  dan  matos.  Dengan  harapan kedepannya  tanah  lunak  gambut  di  Kalimantan Selatan  bisa  digunakan  sebagai  tanah  timbunan ( subgrade )  untuk  pembangunan-pembangunan  jalan khususnya  di  Kabupaten  Barito  Kuala  agar  tidak perlu  lagi  mendatangkan  tanah  timbunan  dari kabupaten lain yang bisa memakan waktu dan biaya.
Stabilisasi tanah adalah upaya yang dilakukan untuk memperbaiki  sifat-sifat  asal  tanah.  Metode  yang sering  digunakan  untuk  stabilisasi  tanah  antara  lain metode  mekanik,  dan  metode  kimia.  Stabilisasi tanah  dengan  campuran  semen  dianggap  bisa digunakan karena semen merupakan bahan pozolanik  yang  sifatnya  dapat  mengikat  serta mengeras bila bereaksi dengan air. Sedangkan Matos merupakan  bahan  aditif  yang  berfungsi  untuk memadatkan ( solidifikasi ) dan menstabilkan ( stabilizer )  tanah  secara  fisik-kimia,  bahan  ini berupa  serbuk  halus  terdiri  dari  komposisi  mineral anorganik  dan  lain-lain.  Oleh  karena  itu,  pada penelitian  ini  dilakukan  stabilisasi  tanah  lunak gambut  dengan  penambahan  semen  dan  matos sebagai stabilizing agent untuk menguraingi tekanan pengembangan pada tanah.
Adapun  tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk mengetahui  hasil  pengujian  sifat  fisik  dan  CBR Laboratorium  tanah  asli  serta  untuk  mengetahui hasil  pengujian  CBR  Laboratorium  tanah  dengan campuran dengan campuran penambahan semen dan matos.

## 2. Metode 2.1. Lokasi Penelitian
Pengujian  stabilisasi  tanah  dengan  semen  dan matos  untuk  meningkatkan  daya  dukung  CBR  pada tanah  lunak  gambut  diambil  dari  tanah  berlokasi  di Berangas  Timur,  Kecamatan  Alalak,  Kabupaten Barito  Kuala  dan  untuk  pelaksanaan  penelitian
bertempat  dilaboratorium  Geoteknik  Politeknik Negeri Banjarmasin.
Gambar 1. Lokasi Pengambilan Sampel (Sumber: Google Maps 2021)
Gambar 2. Lokasi Pelaksanaan Penelitian (Sumber: Google Maps,2021)

## 2.2. Prosedur Pengujian
Berdasarkan  penelitian  diatas  akan  diperoleh prosedur penelitian sebagai berikut:

## 2.2.1 Persiapan dan Penyediaan Bahan
1. Pada  penelitian  ini  tanah  yang  diambil  dari Berangas Timur, Kecamatan Alalak,
Kabupaten  Barito  Kuala  yang  digunakan sampel disturb .
2. Semen  Portland  Tipe  I  yaitu  menggunakan semen merk Tiga Roda.
3. Bahan aditif yaitu menggunakan Matos Soil Stabilizer .

## 2.2.2. Pemeriksaan Bahan
Pada  penelitian  ini  merupakan  pemeriksaan bahan  yang  akan  digunakan  yaitu  dilakukan pengujian  terhadap  tanah  lunak  gambut  dan  semen. Hal  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  sifat  dan karakteristik tanah yang akan digunakan.:
1. Berat Jenis Semen SNI 15-2049-2004
2. Berat Jenis Tanah SNI 1964: 2008
3. Batas Cair SNI 1967: 2008
4. Batas Plastis Dan Indeks Plastis SNI 1966: 2008
5. Analisa Saringan SNI 03-1968-1990

## 2.2.3  Rencana  Campuran  Tanah  dengan  Semen dan Matos
Dalam  penelitian  ini  merencanakan  campuran tanah  menggunakan  4  variasi  proposi  yaitu  tanah asli;  tanah  dengan  semen  5%  dan  matos  1%;  tanah dengan semen 10% dan matos 1%; dan tanah dengan semen  15%  dan  matos  1%  dengan  persentase  dan berat masing-masing seperti Tabel 1 dibawah ini:
Tabel 1 . Persentase Variasi Benda Uji
Variasi Tanah (%) Semen (%) Matos (%) 1 100 0 0 2 94 5 1 3 89 10 1 4 84 15 1 (Sumber: Hasil Perhitungan Pribadi, 2021) Tabel 2 . Berat Variasi Benda Uji Variasi Tanah (gr) Semen (gr) Matos (gr) Tanah Asli 5.000 0 0 Tanah + S 5% + M 1% 4.700 250 50 Tanah + S 10% + M 1% 4.450 500 50 Tanah + S 15% + M 1% 4.200 750 50
(Sumber: Hasil Perhitungan Pribadi, 2021)

## 2.2.4 Benda Uji
Tahap  pembuatan  benda  uji  adalah  dengan menyiapkan  tanah  yang  sudah  kering  dan  lolos saringan  no.4  (4,75  mm).  Siapkan  semen  sesuai dengan persen variasi campurkan pada tanah hingga tercampur merata. Larutkan matos dengan air sesuai dengan  kadar  air  optimum,  selanjutnya  semprotkan pada  tanah  yang  dicampur  semen.  Ulangi  langkah tersebut sampai sesuai variasi benda uji.

## 2.2.5 Pengujian Benda Uji
Pengujian  benda  uji  dalam  penelitian  ini menggunakan 2 (dua) metode sebagai berikut:
1. Metode  Pengujian  Kepadatan  Ringan  (SNI 1742: 2008)
2. Metode  Pengujian  CBR  Laboratorium  (SNI 1744: 2012)

## 3. Hasil dan Pembahasan

## 3.1. Hasil Pemeriksaan Material
3.1.1 Hasil Pengujian Semen
Semen  yang  digunakan  untuk  penelitian  ini adalah semen portland tipe I yang bermerk tiga roda.
Dengan  pengujian  berat  jenis  dapat  dan  hasil pengujian  semen  tiga  roda  terdapat  pada  Tabel dibawah ini.
Tabel 3 . Hasil Pengujian Semen No Macam Pemeriksaan Hasil 1. Berat Jenis Semen % 3,125
(Sumber: Hasil Uji Laboratorium, 2021)
Dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa semen jenis Tiga Roda masuk dalam spesifikasi SNI 15-2049-2004 dan dapat digunakan untuk campuran stabilisasi tanah.

## 3.1.2 Hasil Pengujian Tanah Asli
Dari  hasil  pengujian  sampel  tanah  asli  di Laboratorium  didapatkan  bahwa  hasil  pengujian
sifat-sifat fisik pada kedua tempat tersebut memiliki sifat  yang  hampir  sama  satu  sama  lain  yang  dapat dilihat pada Tabel 4. dibawah ini:
Tabel 4 . Hasil Pengujian Tanah Asli
No Macam Pemeriksaan Hasil Titik 1 Hasil Titik 2 1. Berat Jenis Tanah 2,324 2,337 2. Batas Cair % 49,100 49,600 3. Batas Plastis  % Indeks Plastis 34,754 14,346 33,542 16,058 4. Gradasi (Analisa Saringan) ¾” No.4 No.40 No.200 100 100 100 89,930 100 100 100 90,183
(Sumber : Hasil Uji Laboratorium, 2021)
Berdasarkan  data  hasil  pengujian  seperti yang  tercantum  pada  Tabel  4  menunjukkan  sampel tanah  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  memiliki nilai  berat  jenis  2,324  pada  titik  lokasi  1  dan  2,337 pada  titik  lokasi  2.  Dari  hasil  pengujian  batas-batas konsistensi  tanah  maka  diperoleh  nilai  batas  cair ( liquid limit ) sebesar 49,100% pada titik lokasi 1 dan 49,600%  pada  titik  lokasi  2,  sedangkan  nilai  batas plastis  ( plastic  limit )  sebesar  34,754%  pada  titik lokasi  1  dan  33,542%  pada  titik  lokasi  2.  Hasil pengujian  batas  cair  dan  batas  plastis  maka  dapat ditentukan  nilai  indeks  plastisitas  tanah  ( plasticity index ).  Sehingga  diperoleh  nilai  indeks  plastisitas tanah  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  sebesar 14,346 pada titik lokasi 1 dan 16,058.

## 1. Sistem Klasifikasi AASTHO
(Sumber: Hasil Uji Laboratorium, 2021)
Gambar 4 . Klasifikasi Tanah Asli Titik Lokasi 1
Gambar 5 . Klasifikasi Tanah Asli Titik Lokasi 2
Dari  gambar  diatas  dapat  dilihat  bahwa klasifikasi  tanah  asli  pada  titik  lokasi  1  dan  titik lokasi  2  termasuk  kelompok  A-7-5  sebagai  tanah berlempung sedang sampai buruk.
2.  Sistem Klasifikasi USCS
Gambar 6 . Klasifikasi Tanah Asli Titik Lokasi 1
Gambar 7. Klasifikasi Tanah Asli Titik Lokasi 2
Dari  gambar  diatas  dapat  dilihat  bahwa tanah  asli  pada  titik  lokasi  1  dan  titik  lokasi  2 termasuk  pada  kelompok  ML-OL  yaitu  lanau organik  dan  lempung  berlanau  organik  dengan plastisitas rendah.

## 3.1.3 Hasil Pengujian Hidrometer Tanah Asli
Analisis  hidrometer  adalah  metode  untuk menghitung distribusi ukuran butih tanah berdasarkan  sedimentasi  tanah  dalam  air.  Analisis hidrometer ini bertujuan untuk mengetahui pembagian ukuran butir tanah yang berbutir halus.

## Volume 08 Nomor 02 (2022) Halaman Artikel (135-143) 4
Tabel 5 . Hasil Pengujian Hidrometer Tanah Asli
% Butiran Lolos Titik 1 Diameter (mm) Titik 1 % Butiran Lolos Titik 2 Diameter (mm) Titik 2 60,98 0,0883 65,08 0,0891 58,36 0,0627 61,16 0,0633 56,61 0,0447 59,64 0,0449 53,99 0,0317 55,51 0,0318 47,65 0,0203 52,59 0,0204 37,6 0,0118 42,45 0,0119 32,57 0,0084 37,00 0,0085 28,2 0,0060 32,87 0,0060 20,55 0,0030 26,56 0,0031 10,71 0,0013 15,24 0,0013 6,99 0,0009 11,54 0,0010 (Sumber: Hasil Uji Laboratorium, 2021) Dari hasil pengujian pada Tabel 5 menggunakan  metode  (SNI  3423:2008),  pengujian tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  semakin  tinggi diameternya  semakin  besar  persentasi  jumlah  lolos saringan.  Dan  persentasi  lolos  terbesar  pada  titik lokasi 1 adalah 60,98 pada diameter 0,0883 dan pada titik lokasi 2 adalah 65,08 pada diameter 0,0891. 3.1.4 Hasil Pengujian Tanah dengan Semen 5% dan Matos 1%
Dari hasil pengujian campuran sampel tanah dengan  semen  5%  dan  matos  1%  di  Laboratorium didapatkan  bahwa  hasil  pengujian  sifat-sifat  fisik pada  kedua  tempat  tersebut  memiliki  sifat  yang dapat dilihat pada Tabel 6 dibawah ini:
Tabel 6 . Hasil Pengujian Tanah dengan Semen 5% dan
Matos 1% No Macam Pemeriksaan Hasil Titik 1 Hasil Titik 2 1. Berat Jenis 2,364 2,376 2. Batas Cair % 54,100 54,600 3. Batas Plastis  % Indeks Plastis 42,168 11,932 42,624 11,976 4. Gradasi (Analisa Saringan) ¾” No.4 No.40 No.200 100 100 100 90,285 100 100 100 90,401
(Sumber: Hasil Uji Laboratorium, 2021)
Berdasarkan  data  hasil  pengujian  seperti yang  tercantum  pada  Tabel  6  menunjukkan  sampel tanah  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  memiliki nilai  berat  jenis  2,364  pada  titik  lokasi  1  dan  2,376 pada  titik  lokasi  2.  Dari  hasil  pengujian  batas-batas konsistensi  tanah  maka  diperoleh  nilai  batas  cair ( liquid limit ) sebesar 54,100% pada titik lokasi 1 dan
54,600%  pada  titik  lokasi  2,  sedangkan  nilai  batas plastis  ( plastic  limit )  sebesar  42,168%  pada  titik lokasi  1  dan  42,624%  pada  titik  lokasi  2.  Hasil pengujian  batas  cair  dan  batas  plastis  maka  dapat ditentukan  nilai  indeks  plastisitas  tanah  ( plasticity index ).  Sehingga  diperoleh  nilai  indeks  plastisitas tanah  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  sebesar 11,932 pada titik lokasi 1 dan 11,976.
1.  Sistem Klasifikasi AASTHO
(Sumber: Hasil Uji Laboratorium, 2021)
Gambar 8 . Klasifikasi Tanah dengan Semen 5% dan Matos 1% Titik Lokasi 1
Gambar 9 . Klasifikasi Tanah dengan Semen 5% dan Matos 1% Titik Lokasi 2
Dari  gambar  diatas  dapat  dilihat  bahwa klasifikasi  tanah  dengan  semen  5%  dan  matos  1% pada  titik  lokasi  1  dan  titik  lokasi  2  termasuk kelompok  A-7-5  sebagai  tanah  berlempung  sedang sampai buruk.

## 2.  Sistem Klasifikasi USCS
Klasifikasi  tanah  berdasarkan  sistem  USCS dapat dilihat dari Gambar dibawah ini:
Gambar 11. Klasifikasi Tanah dengan Semen 5% dan Matos 1 % Titik Lokasi 2
Dari  gambar  diatas  dapat  dilihat  bahwa tanah  dengan  semen  5%  dan  matos  1%  pada  titik lokasi  1  dan  titik  lokasi  2  termasuk  pada  kelompok OH-MH  yaitu  lempung  organik  dengan  plastis sedang sampai dengan tinggi.
3.1.5 Hasil Pengujian Tanah dengan Semen 10% dan Matos 1%
Dari hasil pengujian campuran sampel tanah dengan  semen  10%  dan  matos  1%  di  Laboratorium didapatkan  bahwa  hasil  pengujian  sifat-sifat  fisik pada  kedua  tempat  tersebut  memiliki  sifat  yang dapat dilihat pada Tabel 7 dibawah ini:
Tabel 7. Hasil Pengujian Tanah dengan Semen 10% dan
Matos 1% No Macam Pemeriksaan Hasil Titik 1 Hasil Titik 2 1. Berat Jenis 2,404 2,416 2. Batas Cair % 53,200 53,700 3. Batas Plastis  % Indeks Plastis 41,694 11,506 42,699 11,001 4. Gradasi (Analisa Saringan) ¾” No.4 No.40 No.200 100 100 100 90,415 100 100 100 90,609
(Sumber: Hasil Uji Laboratorium, 2021)
Berdasarkan  data  hasil  pengujian  seperti yang  tercantum  pada  Tabel  7  menunjukkan  sampel tanah  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  memiliki nilai  berat  jenis  2,404  pada  titik  lokasi  1  dan  2,416 pada  titik  lokasi  2.  Dari  hasil  pengujian  batas-batas konsistensi  tanah  maka  diperoleh  nilai  batas  cair ( liquid limit ) sebesar 53,200% pada titik lokasi 1 dan 53,700%  pada  titik  lokasi  2,  sedangkan  nilai  batas plastis  ( plastic  limit )  sebesar  41,694%  pada  titik lokasi  1  dan  42,699%  pada  titik  lokasi  2.  Hasil pengujian  batas  cair  dan  batas  plastis  maka  dapat ditentukan  nilai  indeks  plastisitas  tanah  ( plasticity index ).  Sehingga  diperoleh  nilai  indeks  plastisitas tanah  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  sebesar 11,506 pada titik lokasi 1 dan 11,001.
1.  Sistem Klasifikasi AASTHO
Gambar 12. Klasifikasi Tanah dengan Semen 10% dan Matos 1% Pada Titik Lokasi 1
Gambar 13 . Klasifikasi Tanah dengan Semen 10% dan Matos 1% Titik Lokasi 2
Dari  gambar  diatas  dapat  dilihat  bahwa klasifikasi  tanah  dengan  semen  10%  dan  matos  1% pada  titik  lokasi  1  dan  titik  lokasi  2  termasuk kelompok  A-7-5  sebagai  tanah  berlempung  sedang sampai buruk.

## 2. Sistem Klasifikasi USCS
Klasifikasi  tanah  berdasarkan  sistem  USCS dapat dilihat dari Gambar dibawah ini:
Gambar 14 . Klasifikasi Tanah dengan Semen 10% dan Matos 1 % Titik Lokasi 1
Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa tanah dengan semen 10% dan matos 1% pada titik lokasi 1 dan  titik  lokasi  2  termasuk pada  kelompok  OH-MH yaitu lempung organik dengan plastis sedang sampai dengan tinggi.
3.1.6 Hasil Pengujian Tanah dengan Semen 15% dan Matos 1%
Dari hasil pengujian campuran sampel tanah dengan  semen  15%  dan  matos  1%  di  Laboratorium didapatkan  bahwa  hasil  pengujian  sifat-sifat  fisik pada  kedua  tempat  tersebut  memiliki  sifat  yang dapat dilihat pada Tabel 8 dibawah ini:
Tabel 8 . Hasil Pengujian Tanah dengan Semen 15% dan
Matos 1% No Macam Pemeriksaan Hasil Titik 1 Hasil Titik 2 1. Berat Jenis 2,444 2,455 2. Batas Cair % 54,700 56,600 3. Batas Plastis  % Indeks Plastis 44,215 10,485 45,577 11,023 4. Gradasi (Analisa Saringan) ¾” No.4 No.40 No.200 100 100 100 90,710 100 100 100 90,887
(Sumber: Hasil Uji Laboratorium, 2021)
Berdasarkan  data  hasil  pengujian  seperti yang  tercantum  pada  Tabel  8  menunjukkan  sampel tanah  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  memiliki nilai  berat  jenis  2,444  pada  titik  lokasi  1  dan  2,455 pada  titik  lokasi  2.  Dari  hasil  pengujian  batas-batas konsistensi  tanah  maka  diperoleh  nilai  batas  cair ( liquid limit ) sebesar 54,700% pada titik lokasi 1 dan 56,600%  pada  titik  lokasi  2,  sedangkan  nilai  batas plastis  ( plastic  limit )  sebesar  44,215%  pada  titik lokasi  1  dan  45,577%  pada  titik  lokasi  2.  Hasil pengujian  batas  cair  dan  batas  plastis  maka  dapat ditentukan  nilai  indeks  plastisitas  tanah  ( plasticity index ).  Sehingga  diperoleh  nilai  indeks  plastisitas tanah  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  sebesar 10,485 pada titik lokasi 1 dan 11,023.
1.  Sistem Klasifikasi AASTHO
Gambar 16 . Klasifikasi Tanah dengan Semen 15% dan Matos 1% Titik Lokasi 1
Gambar 17 . Klasifikasi Tanah dengan Semen 15% dan Matos 1% Titik Lokasi 2
Dari  gambar  diatas  dapat  dilihat  bahwa klasifikasi  tanah  dengan  semen  15%  dan  matos  1% pada  titik  lokasi  1  dan  titik  lokasi  2  termasuk kelompok  A-7-5  sebagai  tanah  berlempung  sedang sampai buruk.

## 2. Sistem Klasifikasi USCS
Klasifikasi  tanah  berdasarkan  sistem  USCS dapat dilihat dari Gambar dibawah ini:
Gambar 18 . Klasifikasi Tanah dengan Semen 10% dan Matos 1 % Titik Lokasi 1
Gambar 19 . Klasifikasi Tanah dengan Semen 10% dan Matos 1 % Titik Lokasi 2
Dari  gambar  diatas  dapat  dilihat  bahwa tanah  dengan  semen  15%  dan  matos  1%  pada  titik lokasi  1  dan  titik  lokasi  2  termasuk  pada  kelompok OH-MH  yaitu  lempung  organik  dengan  plastis sedang sampai dengan tinggi.

## 3.2 Pengujian Pemadatan
Kepadatan  kering  maksimum  dan  kadar  air optimum, didapat dari hasil pengujian di laboratorium dengan menggunakan metode pemadatan  berat  D  sesuai  (SNI  1743:2008), dengan hasil yang seperti dijelaskan sebagai berikut :
Tabel 9 . Hasil Pengujian Pemadatan
Uraian Titik 1 Titik 2
γd
(g/cm 3 ) OMC (%) γd (g/cm 3
) OMC (%) Tanah Asli 1,072 40,183 1,066 44,978 Tanah + S 5% + M 1% 1,156 39,259 1,153 43,725 Tanah + S 10% + M 1% 1,175 38,333 1,170 41,237 Tanah + S 15% + M 1% 1,204 37,838 1,196 38,587
(Sumber: Hasil Uji Laboratorium, 2021)
Pengujian  pemadatan  tanah  yang  telah dicampur  dengan  semen  dan  matos  dilakukan dengan  metode modified  proctor serta  dengan variasi  kadar  semen  yang  berbeda  yaitu  5%,  10% dan  15%  sedangkan  kadar  matos  masing-masing 1%.  Nilai  kadar  air  optimum  mengalami  penurunan pada  pada  setiap  penambahan  kadar  semennya, namun  penurunan  yang  terjadi  tidak  terlalu signifikan  (Tabel  4.7).  Selain  itu,  juga  diperoleh suatu  kesimpulan  bahwa  semakin  bertambah  kadar semen, semakin meningkat nilai berat volume kering maksimum (γd).

## 3.3 Pengujian CBR Laboratorium
Nilai CBR Desain didapat dari hasil pengujian CBR  Laboratorium  sesuai  (SNI  1744:2012). Pengujian  CBR  ini dilakukan  pada  tanah  yang  telah dicampur  semen  dan  matos  dengan  kadar  semen mulai 5%, 10%, 15% dan matos masing-masing 1%. Dari  hasil  pengujian  CBR  tersebut  didapat  data sebagai berikut:
Tabel 10 . Hasil Pengujian CBR Laboratorium Pada Titik Lokasi 1 Uraian Pemeraman (Hari) 0 7 14 21 28 Tanah Asli 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 Tanah + S 5% + M 1% 8,05 9,20 15,75 19,50 20,50 Tanah + S 10% + M 1% 8,80 13,50 27,25 29,75 30,50 Tanah + S 15% + M 1% 12,40 33,13 39,25 43,25 43,50 (Sumber: Hasil Uji Laboratorium, 2021)
Gambar 20 . Grafik CBR Laboratorium Pada Titik Lokasi 1
Tabel 11. Hasil Pengujian CBR Laboratorium Pada Titik Lokasi 2 Uraian Pemeraman (Hari) 0 7 14 21 28 Tanah Asli 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 Tanah + S 5% + M 1% 7,80 9,00 15,50 18,75 19,00 Tanah + S 10% + M 1% 8,70 13,38 26,00 27,88 29,00 Tanah + S 15% + M 1% 12,10 31,13 37,75 41,00 41,50
(Sumber: Hasil Uji Laboratorium, 2021)
Gambar 21 . Grafik CBR Laboratorium Pada Titik Lokasi

## 2
Dari  grafik  diatas  dapat  dilihat  bahwa  nilai CBR Laboratorium mengalami kenaikan yang cukup signifikan  seiring  dengan  penambahan  kadar  semen yang digunakan. Untuk lama waktu pemeraman juga
menunjukan kenaikan nilai CBR Laboratorium yang signifikan seiring dengan bertambahnya lama waktu pemeraman.

## 4. Kesimpulan
Dari  hasil  penelitian  tentang  “Analisis  Pengaruh Penambahan  Semen  Dan  Matos  Untuk  Stabilitas Tanah  Lunak  Gambut  Kabupaten  Barito  Kuala Terhadap  Nilai  CBR  Laboratorium”  dapat  diambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Berdasarkan hasil pengujian sifat fisik dan CBR Laboratorium  tanah  asli  didapat  bahwa  berat jenis  yaitu  2,324    titik  lokasi  1  dan  2,337  titik lokasi  2,  dengan  klasifikasi  tanah  menurut AASTHO  termasuk  kelompok  A-7-5  sebagai tanah  berlempung  sedang  sampai  buruk  dan klasifikasi  tanah  menurut  USCS  termasuk kelompok  ML-OL  sebagai  lanau  organik  atau lempung  berlanau  organik  dengan  plastisitas rendah. Sedangkan untuk nilai CBR Laboratorium sebesar 4,200% pada titik lokasi 1 dan  3,800%  pada  titik  lokasi  2.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  nilai  CBR  <  6%  berada pada kategori rendah dan perlu distabilisasi.
2. Berdasarkan hasil pengujian CBR Laboratorium tanah  dengan  penambah  semen  dan  matos menunjukkan bahwa terbukti adanya peningkatan nilai CBR seiring dengan penambahan kadar semen, dan matos. Selain itu, dapat  disimpulkan  bahwa  semakin  lama  waktu pemeraman,  maka  semakin  meningkat  nilai CBR.  Nilai  CBR  maksimum  diproleh  pada penambahan  semen  15%  dan  matos  1%  dengan masa  pemeraman  28  hari  yaitu  dari  4,200% menjadi 43,500% pada titik lokasi 1 dan 3,800% menjadi 41,500% pada titik lokasi 2.

## DAFTAR PUSTAKA
Badan  Standardisasi  Nasional.  (2004).  Standar Nasional  Indonesia  15-2049:2004. Cara  Uji Berat Jenis Semen . Jakarta.
Badan  Standardisasi  Nasional.  (2008).  Standar Nasional  Indonesia  1964:2008. Cara  Uji Berat Jenis Tanah. Jakarta.
Badan  Standardisasi  Nasional.  (2008).  Standar
Nasional  Indonesia  1967:2008 .  Cara  Uji Penentuan Batas Cair Tanah . Jakarta. Badan  Standardisasi  Nasional.  (2008).  Standar Nasional  Indonesia  1966:2008. Cara  Uji Penentuan  Batas Plastis dan Indeks Plastisitas Tanah . Jakarta.
Badan  Standardisasi  Nasional.  (2008).  Standar Nasional  Indonesia  3423:2008. Cara  Uji Analisis Ukuran Butir Tanah . Jakarta.
Badan  Standardisasi  Nasional.  (2008).  Standar Nasional  Indonesia  1742:2008. Cara  Uji Kepadatan Ringan Untuk Tanah . Jakarta.
Badan  Standardisasi  Nasional.  (2012).  Standar Nasional  Indonesia  1744:2012. Metode  Uji CBR Laboratorium . Jakarta. Bowles,  J.  E.  ( 1991). Sifat-Sifat  Fisis  dan Geoteknis  Tanah  (Mekanika  Tanah).
Craig,  R.  F.  (1989). Mekanika  Tanah. Jakarta: Erlangga. Darwis,  H.  (2017). Dasar-Dasar  Teknik  Perbaikan Tanah . Yogyakarta: Pustaka AQ. Das,  B.  M.  (1991). Mekanika  Tanah,  Prinsip- Prinsip Rekayasa Geoteknis, Jilid I, Jakarta:
Erlangga.
Das,  B.  M.  (1995). Mekanika  Tanah,  Prinsip- Prinsip  Rekayasa  Geoteknis, Jilid  II.
Djatmiko  Soedarmo,  SJ  Edy  Purnomo.  (1993).
Mekanika Tanah 1. Malang: Kanisius.
Gazali,  A.  (2019,  April).  Studi  potensi  tanah  lunak gambut  yang  distabilisasi  dengan  semen sebagai material timbunan jalan di Kalimantan  Selatan.  In Prosiding  Seminar Nasional  Lingkungan  Lahan  Basah (Vol.  4,
No. 2, pp. 241-246).
Gazali,  A.,  &  Adawiyah,  R.  (2018).  Pengaruh Variasi  Waktu  Pemeraman  Terhadap  Daya Dukung  Tanah  Lunak  Gambut  Kalimantan Selatan  Distabilisasi  Menggunakan  Semen Portland. Media Ilmiah Teknik Sipil , 7 (1), 9- 17.
Janah,  R.  N.,  Respati,  R.,  &  Saputra,  N.  A.  (2017).
Pengaruh  Matos Terhadap Stabilisasi  Tanah Lempung  Desa  Mintin  Dengan  Semen Untuk Perkerasan  Jalan  Raya. Media  Ilmiah Teknik Sipil , 6 (1), 01-07.
Lumikis,  B.  K.,  Monintja,  S.,  Balamba,  S.,  &
Sarajar,  A.  N.  (2013).  Korelasi  Antara Tegangan Geser Dan Nilai CBR Pada Tanah Lempung Ekspansif Dengan Bahan
Campuran Semen. Jurnal Sipil Statik , 1 (6). Muda,  A.  (2016). Penambahan  Matos  Terhadap Stabilisasi  Tanah  Lunak  Dengan  Semen Sebagai  Lapisan  Tanah  Dasar  (Subgrade) Jalan  Raya  (Studi  Kasus:  Jalan  Gedangan Raya,  Genuk,  Semarang .  MEDIA  ILMIAH
TEKNIK SIPIL, (Vol 5 No. 1, Hal. 30-39) Pandiangan,  B.,  Iswan,  I.,  &  Jafri,  M.  (2016).
Pengaruh variasi waktu pemeraman terhadap  daya  dukung  tanah  lempung  dan lanau yang distabilisasi menggunakan semen  pada  kondisi  tanpa  rendaman (Unsoaked). Jurnal  Rekayasa  Sipil  dan Desain , 4 (2), 256-275. Prayitno, N. B. (2018). Pengaruh Kuat Geser Matos Dan  Semen  Terhadap  Tanah  Ekspansif (Studi kasus: Kelurahan Sadeng, Kecamatan
Gunung Pati, Semarang) (Doctoral dissertation, Unika
Soegijapranata Semarang).
Rabihati,  E.,  &  Hariyani,  S.  (2020).  Upaya Diversifikasi  Konstruksi  Beton  untuk  Jenis Perkerasan Kaku di Atas Tanah Gambut. Siboro,  E.  Yusan  M.,  &  Fatnanta,  F.  (2018).
Stabilisasi  Tanah  Cl-Ml  Menggunakan
Semen dan Difa Soil Stabilizer.
Terzaghi,  K.,  Peck,  RB,  (1987).  Mekanika  Tanah Dalam Praktek Rekayasa, Erlangga, Jakarta. Widodo,  T.,  &  Qosari,  R.  I.  (2011).  Efektifitas Penambahan Matos® pada Stabilisasi Semen Tanah Berbutir Halus. Jurnal Terpublikasi. Yogyakarta:
Universitas Janabadra .